201 



pádech, nahoře poněkud zúženého, ten naplním asi do 2 / 3 

 co nejdůkladněji promíchanou směsí oxydu a uhlí dře- 

 věného (na hrubo rozetřeného) v poměru 1:2 a paličkou 

 dobře stlačenou; na tygl posadím jímadlo druhu menšího, 

 které nahoře mimo pokličku a, dobře přiléhající zátkou 

 hliněnou b opatřeno jest. 



Poklice jímadla jakož i okraj kelímku omaží se hlinou, načež 

 po vyschnutí přístroj v peci asi po 2 až 3 hodiny v prudkém žáru 

 se udržuje. Mezi prací jest otvor poklice volně zátkou b uzavřen, 

 takže redukcí oxydu povstalý kysličník uhelnatý unikati může, přístup 

 vzduchu ale dovnitř jímadla a tím i hoření par zinkových úplně za 

 mezeno jest. 



B. Chemický rozbor několika druhů prodejného zinku. 



Při pokusech s destillací zinku podrobil jsem též některé druhy 

 zinku, v obchodě se vyskytující, chemickému rozboru, kteréž laska- 

 vostí pana prof. F. Štolby k témuž účeli objednány byly. 



Při rozborech těch přihlíženo k stanovení olova, 

 železa, arsenu a síry — na kadmium podvrženy toliko 

 tři vzorky. 



K vůli přehledu urovnány jsou výsledky v tabulku, kdež značí : 

 Čís. I. Zinek ve formě plechu (Donnersmark-Hutte 10 M.- 

 Ostrau). 



Čís. II. Desky zinkové (od téže firmy), 

 čís. III. Plech zinkový (Donnersmarck-Hutte 14 M.-Ostrau). 

 Čís. IV. Zinek roubíkový, platící za zboží arsenu a železa 

 prosté (E. Merck-Darmstadt). 



Číslo 

 vzorku 



Pb 



Fe 



As 



Cd 



S 





1. 



1124 



0-043 





sledy 



sledy 





2. 



1267 



0-027 











3. 



0-911 



0020 







» 





4. 



0665 



0017 







n 





5. 



1107 



00007 







n 





6. 



1119 



0032 







n 





7. 



1-009 



0*026 



sledy 



sledy 



» 





8. 



1047 



0019 







n 





